( 565 ) 

 prenaient pas de dureté par la trempe (i). EnHii cette fonte est devenue 

 difficilement fusible; elle reste solide au milieu d'un bain de fonte noire 

 liquéfiée. 



» Quelles que soient les causes de l'éliaiination du carbone de la fonte à 

 l'état solide, je me suis demandé si cette action se produirait également en 

 présence du fer métallique, et j'ai été conduit à chauffer des lames de fer 

 an contact de fonte grise réduite en grenailles. 



» L'expérience a été faite dans un vase de fonte fenué par un obtiu-ateur 

 à vis; la fonte était à l'état de tournures gros.sières et débarrassée avec soin 

 de toutes matières grasses et de la poussière graphiteuse qui pouvait s'y 

 trouver mélangée. L'appareil ainsi disposé a été chauffé pendant vingt 

 heures environ à une température inférieure à celle de la fusion de l'or. Les 

 barreaux étaient alors entièrement cémentés, et l'acier ainsi obtenu présen- 

 tait après le forgeage un grain magnifique. 



» Des lames de fer placées dans l'appareil, hors du contact de la fonte, 

 n'étaient pas cémentées; on ne pouvait donc attribuer l'aciération à l'action 

 des gaz du foyer qui traversent les parois du vase métallique. 



n Cette expérience a été répétée un grand nombre de fois; le fer augmen- 

 tait en moyenne de 0,480 pour 100. Des lames de fer doux ont été polies et 

 gravées; ou a chauffé alors dans la fonte une moitié de ces lames en con- 

 servant l'autre partie comme terme de comparaison. Après l'opération, le 

 fer cémenté n'avait rien perdu de sa Ibime ni de son éclat, et sa surface ne 

 présentait pas une seule soufflure, ainsi que cela s'observe sur le fer cé- 

 menté par le charbon. 



« Ces avantages précieux, ainsi que l'emploi d'une matière à bon marché 

 qui n'a rien perdu de sa valeur après l'opération, permettront peut-être à 

 ce procédé si simple d'entrer uji jour dans la pratique de l'industrie. » 



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouvel acide aromnlique. 

 Note de M. A. Naquet, présentée par M. Balard. 



" Les diverses séries dont l'ensemble constitue la série aromatique ont, 

 comme ou sait, pour pivot la benzine G^H", le toluène CH% le xylène 

 G'H'", le cumène G'H'- et le cymène €'"11'*. C'est là l'extrême limite; on 



<\) Pendant le forgeage on remarque un bouillonnement prononcé, dû probablement à la 

 réaction de l'oxyde de fer sur le silicium et sur le reste du carbone combinés au métal. 

 C. R., i865, 1" Semestre. ( T. LX, N" 12.J 74 



